## ARTIKEL RISET
URL artikel: http://e-jurnal.fkg.umi.ac.id/index.php/Sinnunmaxillofacial Pengaruh Perendaman Dalam Granul Effervescent Kulit Buah Kakao ( Theobroma Cacao L. ) 6,5% Terhadap Kekasaran Permukaan Plat Resin Akrilik Polimerisasi Panas
K Amanah Pertiwisari 1 , Moh. Dharma Utama 2 , Edy Machmud 3 , Bahruddin Thalib 4 , Ike Damayanti Habar 5 , Acing Habibie Mude 6 1,2,3,4,5,6 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin Email Penulis Korespondensi ( K ): amanahpertiwi47@gmail.com amanahpertiwi47@gmail.com 1 ,mohdharmautama@gmail.com 2 , machmudedy@gmail.com 3 , bathalib64@gmail.com 4 , ike.prosto.unhas@gmail.com 5 , acinghabibie@unhas.ac.id 6
(08114153488)

## ABSTRAK
Pendahuluan : Kekasaran permukaan merupakan faktor penting yang  mempengaruhi secara langsung terhadap retensi  plak  bakteri  dan stain .  Pemakaian denture  cleanser sehari-hari  dapat  mempengaruhi  sifat  resin  akrilik seperti perubahan warna, kekasaran permukaan, kekerasan, dan kekuatan transversal, maka dari itu memerlukan bahan alternatif sebagai bahan pembersih gigi tiruan salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pembersih  gigi tiruan adalah  granul effervescent kulit  kakao  6,5%. Tujuan  Penelitian: Mengetahui  pengaruh perendaman granul effervescent kulit buah kakao ( Theobroma Cacao L.) terhadap kekasaran permukaan plat resin akrilik polimerisasi panas. Bahan dan Metode : Penelitian bersifat True Experimental , sampel yang digunakan sebanyak  16  plat  resin  akrilik  yang  telah  direndam  dalam  granul effervescent ekstrak  kulit  kakao  6,5%  dan kemudian dilakukan perhitungan kekasaran permukaan dengan alat Confocal laser scaning microscope . Hasil: Melalui hasil Uji independent t-test diperoleh nilai kekasaran sebelum perendaman sebesar 0,206 dan sesudah perendaman  sebesar  0,210. Kesimpulan: Perendaman dalam  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%  tidak berpengaruh terhadap kekasaran plat resin akrilik polimerisasi panas.
Kata  kunci:  Granul effervescent; Ekstrak  kulit  buah  kakao  6,5%;  Kekasaran  permukaan;  Plat  resin  akrilik polimerisasi panas
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 04 No. 02 (Oktober, 2022): 67-76
E-ISSN 2714-5646

## Article history:
Received 18 Oktober 2022 Received in revised form 25 Oktober 2022 Accepted 27 Oktober 2022 Available online 31 Oktober 2022 licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
PUBLISHED BY: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia

## Address:
Jl. Pajonga Dg. Ngalle. 27 Pa’batong (Kampus I UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : sinnunmaxillofacial.fkgumi@gmail.com ,

## ABSTRACT
Introduction: Surface roughness is an important factor that directly affects the retention of bacterial plaque and stain. Daily use of denture cleanser can affect acrylic resin properties such as discoloration, surface roughness, hardness, and transverse strength; therefore, it requires alternative materials as denture cleaning materials. One of the alternative materials can be used as denture cleaners is 6.5% cocoa peel effervescent granules. Objectives : This  study  aim  to  determine  the  difference  between  immersions  of  acrylic  resin  denture  plate  in  effervescent granules of 6.5% cocoa peel on surface roughness. Materials and Methods : The samples were 16 acrylic resin plates that had been soaked in 6.5% cocoa peel extract effervescent granules. then the surface roughness  was calculated using a confocal laser scanning microscope. Results: Based on the results of the independent t-test, the results obtained before immersion were 0.206 and after soaking were 0,210. Conclusions: the immersion in 6.5% cocoa pod effervescent granules had no effect on the Surface roughness of the hot polymerized acrylic resin plate.
Keywords:  Effervescent granules;  6,5%  cocoa  peel  extract;  Surface  roughness;  Hot  polymerized  acrylic  resin plate

## PENDAHULUAN
Basis  gigi  tiruan  yang  banyak  digunakan  adalah  resin  akrilik  tipe  polimerisasi  panas. Bahan  basis  gigi  tiruan  ini  disamping  mempunyai  keuntungan,  bahan  ini  juga  mempunyai kerugian,  yaitu  menyerap  cairan  dan  mempunyai  sifat  poros  yang  merupakan  tempat  ideal untuk  pengendapan  sisa  makanan  sehingga  mikroorganisme  dapat  tumbuh  dan  berkembang biak. 1
Gigi tiruan yang tidak bersih menyebabkan plak yang menempel pada basis gigi tiruan semakin  banyak.  Selain  itu,  permukaan  yang  kasar  pada  basis  gigi  tiruan  yang  menghadap mukosa  merupakan  tempat  melekatnya  mikroba  plak.  Penggunaan  gigi  tiruan  dapat menyebabkan denture stomatitis . Gejala yang muncul ialah sensasi terbakar, pendarahan lendir, dan kekeringan di  mulut. Tindakan  yang dilakukan untuk  mencegah denture stomatitis yaitu dengan melakukan pembersihan gigi tiruan. 2
Terdapat dua metode dalam membersihkan gigi tiruan, yaitu secara mekanik yang dapat dilakukan  dengan  menyikat  gigi  tiruan  menggunakan  sikat  gigi  manual  atau  elektrik,  dan pembersihan dengan bahan kimia. Telah banyak di pasaran jenis pembersih gigi tiruan kimia, yang  dapat  berupa  krim,  bubuk  cair,  atau  tablet,  antara  lain  peroksida,  sodium  hipoklorit, klorheksidin, dan glukonat. Salah satunya dapat dalam bentuk tablet dilarutkan dalam air hangat untuk membuat larutan effervescent, yang membantu membunuh kuman, dan menghilangkan noda pada gigi tiruan. 3
Bahan  pembersih  dengan  sediaan  granul effervescent secara  kimiawi  dapat membersihkan gigi tiruan secara sempurna terutama bagian-bagian yang sulit dijangkau sikat gigi. 4 Larutan  pembersih  gigi  tiruan  tablet  merupakan  bahan  kimia  yang  mempunyai  efek samping  dan  menimbulkan  ketergantungan  pada  pemakainya.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat tradisional mulai dikembangkan. Efek samping lainnya, pembersih
gigi  tiruan  berbahan  kimia  dapat  menurunkan  kekerasan  permukaan  resin  akrilik.  Alternatif pembersih  gigi  tiruan  alami  digunakan  untuk  meminimalisir  efek  yang  ditimbulkan  oleh pembersih  gigi  tiruan  berbahan  kimia.  Perubahan  kekasaran  pada  plat  sangat  penting  untuk diteliti  terkait  porositas  dapat  menjadi  tempat  akumulasi  sisa-sisa  makanan  dan mikroorganisme yang dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan rongga mulut. 4
Tanaman di Indonesia mulai diteliti untuk dijadikan sebagai bahan pembersih gigi tiruan. Salah  satunya  ialah  alga  coklat  ( Sargassum  polycystum )  yang  terbukti  mampu  menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dan Candida albicans . Tanaman tradisional lainnya ialah  yaitu  ekstrak  buah  kakao  ( Theobroma  cacao  l. ).  Buah  kakao  mengandung  banyak komponen  bioaktif  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  terapi  gigi.  Ekstrak  buah  kakao konsentrasi  0,25%  dapat  menghambat  pertumbuhan Streptococcus  mutans ,  sedangkan konsentrasi 6,25% dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans . 3,4
Komponen  bioaktif  buah  kakao  yaitu  flavonoid,  saponin,  dan  katekin  dapat  mencegah inisiasi perlekatan pelikel dan pembentukan glukan oleh Streptococcus mutans , sehingga tidak terjadi perlekatan Candida albicans pada plat resin akrilik. Kandungan bioaktif yang dimiliki buah kakao tersebut mendukungnya menjadi salah satu bahan pembersih gigi tiruan yang baik. Apalagi  ketersediaan  buah  kakao  di  Indonesia  mendukung  tanaman  herbal  ini  untuk dikembangkan  lebih  lanjut  sebagai  bahan  pembersih  gigi  tiruan.  Namun,  seperti  halnya pembersih gigi tiruan dari bahan kimia, bahan pembersih gigi tiruan dari buah kakao memiliki kemungkinan  untuk  mempengaruhi  kekasaran  permukaan  plat  gigi  tiruan. 5 Berdasarkan  hal tersebut,  maka  peneliti  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh perendaman  granul effervescent kulit  buah  kakao  ( Theobroma  cacao  l. )  6,5%  terhadap kekasaran permukaan plat resin akrilik polimerisasi panas.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  ialah  true  eksperimental  dengan  desain  pre  dan  post  test  dengan kelompok kontrol. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober, Desember dan Juni 2022 di tiga laboratorium, yaitu laboratorium Corona Dental untuk pembuatan plat resin akrilik polimerisasi panas,  Laboratorium  Teknologi  Hasil  Perikanan  Fakultas  Perikanan  Universitas  Hasanuddin untuk pembuatan ekstrak kulit buah kakao dan sediaan formulasi granul effervescent kulut buah kako  6,5%,  serta  Laboratorium  Metalurgi  Fisik  Teknik  Universitas  Hasanuddin  untuk pengujian nilai kekasaran menggunakan alat Confocal Laser Scanning Microscope (LEXT™ OLS5100 3D,EVIDENT, England). Sebanyak total 16 sampel, 8 sampel direndam dalam 150 ml  larutan  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%  dan  8  sampel  direndam  dalam  150  ml
larutan alkalin peroksida (Polident®) sebagai kelompok kontrol secara bersamaan. Perendaman dilakukan selama selama 5 menit sebanyak 7 siklus dengan mengganti larutan baru setiap siklus perendaman. Plat kemudian dibilas dengan aquades dan dilakukan pengukuran nilai kekasaran.

## HASIL
Seluruh hasil penelitian selanjutnya dicatat dan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 23.
Tabel 1. Perbandingan nilai kekasaran permukaan plat resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman
Bahan Sebelum Sesudah P-value Granul Effervecent kulit buah kakao 65% 0,206 0,210 1 Effervecent Alkalin Peroksida 0,205 0,796 0,01
*Paired t-test (p-value <0,05=significant)
Tabel 1 menunjukkan nilai rerata kekasaran permukaan resin akrilik polimerisasi panas sebelum perendaman pada kelompok granul effervescent kulit buah kakao 6,5% menunjukkan nilai sebesar 0,206 dengan simpangan deviasi sebesar 0,005 μm sedangkan setelah perendaman, rerata dan simpangan deviasi pada kelompok granul effervescent kulit kakao 6,5% adalah 0,210 ± 0,020 μm. Selain itu, tabel 1 juga menunjukkan tingkat kekasaran plat resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman alkalin peroksida yaitu sebesar 0,205 ±0,005 dan 0,796 ±0,090.
Sebelum  dilakukan  uji  perbandingan  antara  pre  test  dan  post  test kelompok  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%,  dilakukan  terlebih  dahulu  uji  normalitas  Shapiro-Wilk untuk melihat normalitas data sampel sebelum dan sesudah perendaman. Dimana didapatkan, nilai p-value sebesar 0,339 pada kelompok granul effervescent kulit kakao 6,5% dan 0,429 pada kelompok effervescent alkalin peroksida yang berarti data berdistribusi normal. Sehingga untuk pengujian perbandingan nilai kekasaran pre test dan post test kedua kelompok menggunakan uji paired t-test .
Hasil  pengujian  mendapatkan  nilai p-value sebesar  1,000  yang  berarti  tidak  terdapat pengaruh  signifikan  secara  statistik  pada  perendaman  granul effervescent kulit  kakao  6,5% terhadap kekasaran permukaan plat. Dimana besar perbedaan rata-rata tingkat kekasaran setelah dilakukan  perendaman  yaitu  0,004.  Adapun  data  sebelum  dan  sesudah  perendaman  dapat digambarkan oleh grafik berikut ini:
Gambar 1. Tingkat kekasaran plat resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman granul effervsent kulit buah kakao ( Theobroma Cacao L.)
Tabel  1  juga  menunjukkan  hasil  uji  statistik  menggunakan  uji paired  t-test untuk mengukur signifikansi perbedaan antara tingkat kekasaran resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman menggunakan larutan alkalin peroksida. Hasil uji statistik menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau p-value lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan  antara  tingkat  kekasaran  resin  akrilik  sebelum  dan  sesudah  perendaman menggunakan larutan alkalin peroksida . Sebelum perendaman 8 plat resin akrilik tersebut ke larutan  alkalin  peroksida  menunjukkan  hasil  rata-rata  tingkat  kekasaran  sebesar  0,205. Selanjutnya setelah dilakukan perendaman, rata-rata tingkat kekasaran mengalami perubahan yaitu  menjadi  0,796.  Dimana  besar  perbedaan  rata-rata  tingkat  kekasaran  setelah  dilakukan perendaman  meningkat sebesar 0,591. Adapun data sebelum dan sesudah perendaman dapat digambarkan oleh grafik berikut ini:
Gambar 2. Tingkat kekasaran plat resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman Alkalin peroksida
Tabel 2. Perbandingan perubahan nilai kekasaran permukaan plat resin akrilik sesudah perendaman antar kelompok Setelah perendaman Mean P-value Bahan perendaman Granul Effervecent kulit buah kakao 65% 0,210 0,001 Effervecent Alkalin Peroksida 0,796
*independent t-test (p-value <0,05=significant)
Berdasarkan  tabel  2,  didapatkan  hasil  uji  statistik  menggunakan  uji Independet  t-test untuk mengukur signifikansi perbandingan tingkat kekasaran resin akrilik antara perendaman granul effervescent kulit  kakao  6,5%  dan effervescent alkalin  peroksida.  Hasil  uji  statistik menunjukkan p-value sebesar 0,001 atau p-value lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  tingkat  kekasaran  resin  akrilik  pada  kelompok perendaman granul effervescent ekstrak kulit kakao 6,5% dan effervescent alkalin peroksida. dimana  tingkat  kekasaran  pada  kelompok  alkalin  peroksida  lebih  tinggi  dibandingkan kelompok  perendaman  granul effervescent kulit  kakao  6,5%.  Besar  perbedaan  tingkat kekasaran pada kedua kelompok tersebut yaitu sebesar 0,586. Hasil ini digambarkan pula pada grafik berikut:

## Gambar 3. Tingkat kekasaran plat resin akrilik sebelum dan sesudah perendaman Alkalin peroksida

## PEMBAHASAN
Kekasaran  permukaan  resin  akrilik  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya adalah  lamanya prosedur disinfeksi. Resin akrilik polimerisasi panas  memiliki permeabilitas yang  tinggi,  sehingga  mampu  menyerap  air  sebesar  0,69  mg/cm2  dan  akan  mempengaruhi
kekasaran plat jika direndam dalam waktu tertentu. Absorpsi cairan ini terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Pada penelitian ini, tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara sebelum dan  sesudah  perendaman  dengan  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%.  Penelitian  ini merendam plat selama 5  menit sesuai dengan waktu acuan pemakaian tablet pembersih gigi tiruan selama 1 kali, selanjutnya dilakukan repetisi atau pengulangan siklus sebanyak 7 kali dengan  estimasi  perhitungan  pemakaian  7  hari.  Walaupun  tidak  signifikan,  namun  terdapat peningkatan nilai kekasaran sesudah perendaman, yaitu sebesar 0,004. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bullem Yuzugullu dkk melaporkan peningkatan nilai kekasaran secara signifikan pada perendaman resin akrilik dengan repetisi sebanyak 180 kali. 6 Penelitian lebih lanjut dengan jumlah repetisi yang lebih banyak kemungkinan dapat dilakukan di masa depan  untuk  melihat  pengaruh  perendaman  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%  pada kekasaran plat akrilik.
Perubahan  nilai  kekasaran  permukaan  plat  resin  akrilik  pada  kelompok  granul effervescent kulit buah kakao 6,5% juga dapat disebabkan oleh kandungan asam di dalamnya. Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  Melly  dkk  yang  melaporkan  perendaman  sampel  resin akrilik polimerisasi panas dalam rebusan daun sirih hijau ( Piper betle linn ) 25 % selama 1, 3, 5 dan  7  hari  dapat  menyebabkan  perubahan  dimensi.  Perubahan  dimensi  ini  disebabkan  oleh kandungan fenol dalam daun sirih hijau bersifat asam dengan polaritas tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan kimia apabila berkontak dengan permukaan resin. 7 Hal yang serupa juga  terjadi  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh Sari  dkk  yang  menyebutkan  bahwa  terjadi peningkatan kekasaran permukaan yang bermakna pada permukaan resin  akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 40%, 50%, dan 60% selama 4 hari. 8
Tabel 1 juga menunjukkan perbandingan nilai kekasaran sebelum dan sesudah kelompok effervescent alkalin  peroksida,  dimana  terdapat  perbedaan  nilai  kekasaran  yang  bermakna sebelum  dan  sesudah  perendaman.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Puspitasari  dkk  yang  menyatakan  bahwa  alkalin  peroksida  menyebabkan  peningkatan  nilai kekasaran  permukaan  pada  resin  akrilik  dibandingkan  dengan  ekstrak  seledri  75%.  Hal  ini disebabkan  karena  reaksi  kimia  dari effervescent alkalin  peroksida  yang  larut  dalam  air menghasilkan sodium perborat dan akan pecah menjadi hidrogen peroksida, dimana reaksi ini akan  menghasilkan  gelembung-gelembung  oksigen  ( nascent  oxygen )  yang  memberi  aksi mekanis  menghilangkan  lapisan  biofilm  dari  permukaan  resin  akrilik  dan  menyebabkan peningkatan kekasaran permukaan. 9
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  Winardhi  dkk  yang  menyatakan gelembung oksigen yang dilepaskan pada reaksi oksidasi alkalin peroksida dapat menyebabkan
peningkatan  kekasaran  permukaan.  Reaksi  oksidasi  yang  melepaskan  oksigen  menyebabkan pelepasan amine tersier yang semakin mempercepat reaksi oksidasi pada ikatan ganda matriks resin  sehingga  terjadi  perubahan  fisik  pada  permukaan  resin  akrilik  seperti  peningkatan kekasaran permukaan. 10
Tabel  2  menunjukkan  terdapat  perbedaan  bermakna  antara  nilai  kekasaran  kelompok effervescent alkalin peroksida dan granul effervescent kulit kakao 6,5% sesudah perendaman. Dimana pada tabel  ini,  menunjukkan kelompok effervescent alkalin peroksida  memiliki  nilai kekasaran  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Letícia Resende  dkk  yang  melaporkan  bahwa  terjadi  peningkatan  nilai  kekasaran  secara  signifikan pada resin akrilik polimerisasi panas dengan penelitian mensimulasikan 180 kali perendaman tablet effervescent Polident® . 11 Penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  untuk  perendaman gigi tiruan harian harus digunakan dengan hati-hati karena menyebabkan kekasaran permukaan resin yang lebih besar dan pelepasan ion yang lebih besar. Pembuktian ini menunjukkan bahwa granul effervescent kulit buah kakao 6,5% dapat digunakan sebagai alternatif bahan pembersih gigi tiruan. 11
Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa, perendaman dalam granul effervescent kulit buah kakao 6,5% tidak berpengaruh terhadap kekasaran dan kekerasan permukaan plat resin akrilik  polimerisasi  panas.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  penelitian lanjutan tentang pemanfaatan kulit buah kakao sebagai bahan dasar denture cleanser alternatif yang aman dan tidak mempengaruhi sifat fisik gigi tiruan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian ini ialah tidak terdapat pengaruh yang bermakna pada perendaman dalam  granul effervescent kulit  buah  kakao  6,5%  terhadap  kekasaran  permukaan  plat  resin akrilik  polimerisasi  panas  secara  statistik,  namun  terdapat  perbedaan  kekasaran  permukaan antara  kelompok  perendaman  larutan  granul effervescent kulit  kakao  ( Theobroma  cacao  l. ) 6,5% dengan kelompok perendaman larutan effervescent alkalin peroksida.
Saran  penelitian  ini  ialah  diperlukan  uji  klinis  lebih  lanjut  mengenai  pengaruh penggunaan granul effervescent ekstrak kulit buah kakao 6,5% sebagai pembersih gigi tiruan terhadap jaringan  lunak rongga mulut pada pasien pemakai gigi tiruan, diperlukan penelitian lebih  lanjut dengan  menganalisis  efek dari peningkatan nilai kekasaran  yang walaupun tidak bermakna  pada  penelitian  ini,  tetapi  penelitian  lanjutan  mungkin  dapat  menyebabkan peningkatan  kekasaran  dengan  penggunaan  jangka  panjang  dan  diperlukan  penelitian  lebih
lanjut dengan menganalisis efek dari penurunan nilai kekerasan yang walaupun tidak bermakna pada  penelitian  ini,  tetapi  penelitian  dengan  repetisi  siklus  yang  lebih  banyak  kemungkinan dapat menyebabkan penurunan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Rosenstiel SF. Contemporary Fixed Prosthodontics, Fifth Edition, E-b Elsevier Heal Sci. 2015. Available from: http://evolve.elsevier.com/Rosenstiel/prosthodontics/
[2] Utama  MD,  Mude  AH,  Ikbal  M,  Launardo  V,  Dachri  A.  The  Mucosal  Lesions  on Removable   Denture Wearers: A Systematic Review. Syst Rev Pharm. 2020;11(9):10– 4.
[3] Utama  MD,  Chotimah  C,  Achmad  H,  Arifin  NF,  Furqani  AW.  Effect  of  Solvent Temperature  in  Effervescent  Granule  Denture  Cleanser  with  Cacao  Pod  (Theobroma cacao  l.)  6,5%  Toward  the  Growth  of  Streptococcus  mutans  and  Candida  albicans. 2021;25(4):10858–64.
[4] Utama  MD,Akbar  FH,Kartika  A.  Compressive  Stregth  of  Acrylic  Resin  Plate  After Immersing In Denture Cleasher Alga Chocolate. Sys.Rev pharm. 2020;11(8):37–42.
[5] Pratyaksa  IPL,  Ganda  Putra  GP,  Suhendra  L.  Karakteristik  Ekstrak  Kulit  Buah  Kakao (Theobroma cacao L.) sebagai Sumber Antioksidan pada Perlakuan Ukuran Partikel dan Waktu Maserasi. J Rekayasa Dan Manaj Agroindustri. 2020;8(1):139.
[6] Bullem Y, Acar O, CelinsahinC, Celik C.Effect of Different Denture Cleanser on Surface Roughness and Microhardness of Artificial Denture Teeth. J Adv Prosthodont.2016;Oct;8(5):333-8.
[7] Melly,  Hasugian  L.  Kekasaran  Permukaan  Resin  Akrilik  Polimerisasi  Panas  Setelah Direndam Dalam Rebusan Daun Sirih Hijau ( Piper Betle Linn) 25%.J USU. 2017;5(2):1– 8.
[8] Sari, Ningsih DS, Soraya NE. Pengaruh konsentrasi ekstrak kayu manis (Cinnamomum Burmanii)  terhadap  kekasaran  permukaan  resin  akrilik  heat  cured.  J  Syiah  Kuala  Dent Soc. 2016;1(2):130–6
[9] Diangrah P, Saputera D, Anisyah Rn. Perbandingan Kekerasan Resin Akrilik Tipe Heat Cured Pada Perendaman Larutan Desinfektan Alkalin Peroksida Dengan Ekstrak Seledri (Apium Graveolens L.) 75%) . Odonto Dent J. 2016;3(1):34.
[10] Ahmad W, Saputra D, Dewipuspitasari. Perbandingan Nilai Kekasaran Permukaan Resin Termoplastik  Poliamida  Yang  Direndam  Larutan  Sodium  Hipoklorit  Dan  Alkalin Peroksida. Dentino J Kedokt Gigi. 2017;I(1):45–9.
[11] Davi  LR,  Felipucci  DN,Souza  RF,  Lovato  CH,  Pagnano  V,  Paranhos  HF.  Effect  of Denture  Cleansers  on  Metal  Ion  Release  and  Surface  Roughnes  of  Denture  Base Materials. Braz Dent J (2012) 23(4): 387-393